Die Magnetisierbarkeit von Zink-Kupfer-Legierungen usw. 
5 
gestellt, dass das eine Ende der Legierung möglichst weit in den 
Spalt zwischen den Polschuhen zu hängen kam, und völlig frei 
schwingen konnte. Um Störungen durch Luftströmungen auch 
hier noch zu vermeiden, befand sich um die Polschuhe ein Glas¬ 
kasten. Auf das andere Ende der Legierung war mit Wachs ein 
Glimmerblättchen befestigt, auf dem eine Marke eingeritzt war. 
Die Ausschläge wurden durch ein Mikroskop mit Okularmikrometer 
beobachtet und abgelesen. Zur Berechnung der Suszeptibilität 
wurde die in der Dissertation „Ueber metamagnetische Legierungen“ 
abgeleitete vereinfachte Formel benutzt. 
__ 2M-g s 
* — TT^lf' I • 
Hierin bedeutet: 
M die Masse der Legierung mit dem der Aufhänge¬ 
vorrichtung, wobei das Gewicht der Aufhängefäden 
zur Hälfte dazu gerechnet wird, 
g ist die Erdbeschleunigung, 
H das Magnetfeld und zwar hier 9000 Gauss, da /- stets 
nur bei dieser Stärke des Magnetfeldes bestimmt 
wurde, 
q ist der Querschnitt der Legierung, 
s ihre Ablenkung in Zentimetern und 
1 die Länge der Aufhängefäden in unserem Falle 228 cm. 
Das Gewicht der Aufhängevorrichtung betrug 2,0732 g. 
Das Magnetfeld war für die magnetisierende Stromstärke 
mittels des Gans’schen magnetischen Etalons und eines 
ballistischen Galvanometers geaicht worden. 
Wir ersehen aus der umstehenden Tabelle, dass die (negative) 
Suszeptibilität bei den Legierungen dieser Art rapide anwächst, 
bei einem Kupfergehalt von 30 % ihr Maximum erreicht, und dann 
bis zu einem Kupfergehalt von 40 % sehr rasch abfällt. Von hier 
aus nimmt die Suszeptibilität allmählich ab, um sich dem für 
Kupfer geltenden Werte zu nähern. 
Damit waren die Aenderungen der Magnetisierbarkeit der 
Legierungen ausgehend vom reinen Zink genügend weit fest¬ 
gestellt, da anzunehmen war, dass bei noch kupferreicheren 
Legierungen als 61 % nach diesen Erfahrungen sich weiter keine 
Besonderheiten ergeben würden. 
231 
